-272- 



Mineralogie. 



SrO 54,41 



BaO 0,69 



CaO 0,67 



S0 3 43,54 



Flüchtige Teile (Glühverl. *) . 0,22 



0,5252 | 



0,0036 | 0,5407 



0,0114 ) 

 0,5437 



99,53 



Hieraus berechnet sich: 97,38 SrS0 4 , 1,64 CaS0 4 , 0,98 BaS0 4 . 



Spez. Gew. 3,968 (mit hydrostatischer Wage bestimmt). 



In der Literatur findet man mehrere Untersuchungen, welche sich 

 mit der Frage der Mischkristalle der Ba-, Sr- und Ca- Sulfate beschäftigen. 

 Mischkristalle, welche neben dem Bariumgehalt größere Mengen Strontium 

 enthalten sollten, haben sich als mechanische Gemenge erwiesen. Es bleiben 

 nur die Fälle, in welchen ein Salz stark überwiegt. Man hält meist 

 solche Kristalle für isomorphe Mischkristalle. Nach Arzruni und Thäddeeff 

 ist das dem Cölestin oder Baryt isomorph beigemengte Calciumsulfat in 

 anderer Form als Anhydrit im Mischkristall enthalten. Dieser Schluß 

 stützt sich auf den Umstand, daß die Eigenschaften des Anhydrits stark 

 von denen des Baryts oder des Cölestins abweichen. Wie im vorstehenden 

 schon erwähnt wurde, scheint der Einfluß von CaS0 4 auf die optischen 

 Eigenschaften des Cölestins anders zu sein, als er zu erwarten wäre im 

 Fall der isomorphen Beimengung des Anhydrites. Es liege hier also ein 

 Fall des Dimorphismus vor. (Vergl. auch E. Sommerfeldt, dies. Jahrb. 

 1907. I. 139.) 



Berechnet man unter der Annahme der Zahlen von A. Arzruni und 

 K. Thäddeeff für die spezifischen Gewichte für reine Sulfate (Baryt, 

 €ölestin, Anhydrit) das spezifische Gewicht eines isomorphen Mischkristalles, 

 dessen chemische Zusammensetzung derjenigen der Kristalle von Truskawiec 

 gleich wäre, so erhalt man für das spezifische Gewicht den Wert 3,949 ; die 

 Bestimmung ergab: spez. Gew. = 3,968, d. i. einen höheren Wert. Die 

 Berechnung ergibt auch im Fall des Cölestins von Tegernsee einen kleineren 

 Wert als der beobachtete (ber. 3,92.1, beob. von Sustschinsky : 3,99). Der 

 Unterschied ist hier sogar größer als im Fall des Cölestins von Truskawiec, 

 aber die Abweichung erfolgt in demselben Sinne. Es kann sein, daß dies 

 mit dem größeren Gehalte dieses Cölestins an CaS0 4 zusammenhängt. 

 Obwohl diese Beobachtungen mit der Annahme, daß CaS0 4 in der Mischung 

 sich in anderer Form als Anhydrit vorfindet, im Einklänge steht, kann 

 die Frage noch nicht als entschieden angesehen werden. Es fragt sich 

 auch, ob der als „rein" angenommene Cölestin tatsächlich keinen CaS0 4 - 

 Gehalt aufwies. 



6. Die Entstellungsbedingungen und die Paragenese 

 des Cölestins. Die beschriebene Stufe des Cölestins (bezw. das Knollen- 

 stück) ist an der Oberfläche mit grauer erdiger Substanz bedeckt, welche 

 als Oxydationsprodukt des Eisensulfids erkannt wird. Die zwischen den 



1 Manche Kristalle sind mit Ozokerit verunreinigt; diese wurden von 

 ■dem Analysenmaterial möglichst ausgeschieden. 



